122 JH. L. VOGT. M.-N. KI. 
Wir stützen uns hier auf die an dem Washington-Institut ausgeführten, aus den 
späteren Jahren stammenden Präzisionsuntersuchungen. — Systeme enthaltend MgSiO3, das 
einen wirklichen Schmelzpunkt nicht besitzt, werden nicht berücksichtigt. 
r. und 2. Bowen, The Ternary System Diopside-Forsterite-Silica. Amer Journ. of 
Sc., Sept. 1914. 
3. SHEPHERD and Rankın. The Binary Systems of Alumina with Silica, Lime and 
Magnesia. Ebenda, Okt. 1909. 
4. Bowen. The Crystallization of Haplobasaltic, Haplodioritic and related Magmas. 
Ebenda, Aug. 1915. 
5. Rankın, with WRIGHT: The Ternary System CaO — Al905— SiO».  Ebenda, Jan. 
1915. 
6. ANDERSEN. The System Anorthite — Forsterite — Silica. Ebenda, April 1915. 
7. ALLEN and Wuite. Diopside and its Relations to Calcium and Magnesium Meta- 
silicates. Ebenda, Jan. 1909. 
8. Bowen. The Sodium— Potassium Nephenilites. Ebenda, Febr. 1917. 
9. Bowen. The Binary System Na3AlsSigOg : CaAlsSigO;. Abstract of Thesis, 1912. 
Das Eutektikum bezieht sich auf Nephelin : Anorthit, und es findet ein Knickpunkt 
zwischen Carnegeit und Nephelin, mit CaAlsSigOg-Lösung, bei 1352? statt. Der in meiner 
Tabelle angegebene Schmelzpunkt-Unterschied, ca. 225°, ist somit wenig beleuchtend (und 
gibt ein zu hohes Bild). Es muß auf die Originalarbeit hingewiesen werden. 
1990% 
Mgz SiO, , 1890° 
11, Si; , 1816* 
1700° 
Si0, ze | ze 2x 4 | | | | „ne Sid, 
91 41550 0:52:10 Ls Sack EN SPARER Eh 
Ca 41, 51,05, 1550° 
&X-La Si 04,2250 
1500 
Ca Mg 51, 0,135 1400 
1300 1300 
200 200° 
Te Li ERE UC XENE) WU 90 100 
im Gewichtsprocent 
Fig. 45. Binäre Silikatsysteme mit Eutektikum. 
Bei den binären eutektischen Silikat-Systemen liegt - wie ich schon 
auf Grundlage einiger vorläufiger Untersuchungen in meiner Abhandl. 
Silikatschmelzlós. II betonte — das Eutektikum jedenfalls annáhernd in der 
Mitte der beiden Komponenten, wenn dieselben ungefähr gleich hohe 
Schmelzpunkte haben. Bei einem bedeutenden Schmelzpunkt-Unterschied 
verschiebt sich das Eutektikum in die Richtung nach der am niedrigsten 
schmelzenden Komponente! (cfr. die Bemerkungen S. 19). 
1 U. a. verweise ich auf das Eutektikum zwischen den Feldspaten und dem Quarz. — 
Das Eutektikum zwischen Anorthit (Schmelzp. 1550°) und Quarz enthält (bei einem 
Atmosphären-Druck) ca. 48 0/9 SiOs, — dasjenige zwischen Mikroklin (mit viel nie- 
drigeren Schmelzpunkt, etwa 1150?) in den Tiefengesteinen zufolge meiner früheren 
Untersuchungen dagegen nur ca. 27.5 0/9 Quarz. 
